-354- 



Mineralogie. 



C (Si, Ti) 0 2 + 3 (Ce, La, Pr, Nd, Y . . . , Fe, Al) 2 0 3 + 4 (Ca, Fe, Mn, Mg- . . .) 0 -f H 2 0 

 -[-Beimengungen von Th0 2 , Sn 0 2 , K 2 0, Na 2 0 

 in m ii in 



oder : 6 (Si, Ti) 0 2 + 3 H 2 0 3 + 4 R 0 + H 2 0 = H 2 R 4 R 6 (Si, Ti) 6 0 26 . 



Bemerkenswert ist der die Si 0 2 z. T. ersetzende Ti 0 2 -Gehalt. Unter 

 den Gadolinitmetallen dominieren die Erden mit niedrigem Atomgewicht 

 (Y etc.). Unter den Ceritmetallen sind die Komponenten des Didyms fast 

 in der gleichen Menge vertreten wie die Summe der übrigen Ceritmetalle. 

 Verhältnis von Oe 2 0 3 : La 2 0 3 : Nd, 0 3 : Pr 2 Ö 3 : Y 2 0 3 = 5 : 1 : 4 : 2 : 12. 



B. Orthit in Form säulenförmiger Kri ställchen. Kanten 

 stark gerundet. Bruch muschelig. Glanz auf Bruch- und Oberfläche in 

 gleicher Weise glasig. Härte 5 — 6, aber etwas höher als bei A. Spez. 

 Gew. 3,518. In dünnen Splittern durchscheinend (mattgrau mit braunem 

 Stich). Strich grau mit braunem Stich. V. d. L. schwerer schmelzbar 

 und stärker aufblähend als A ; dabei zu bräunlichschwarzer, unmagnetischer, 

 glasartiger Masse schmelzend. Im Kolben völlig farbloses, neutrales 

 Destillat von H 2 0 gebend. Im Gegensatz zu A durch Säuren völlig zer- 

 setzbar. Chemische Znsammensetzung unter II, entsprechend der Formel : 

 6 Si 0 2 -f 3 (Ce, La, Pr, Nd, Y, Er, .... AI, Fe) 2 0 3 + 4 (Ca, Fe, Mn, Mg) 0 

 1 + 2H 2 0 + Beimengungen von K 2 0 und Na 2 0 



in ii ii in 



oder: 6 Si 0 2 + 3 K 2 O s + 4R 0 + 2 H 2 0 = H 4 R 4 R 6 Si 6 0 27 . 



(4H 2 0 im Original ist Druckfehler.) Bemerkenswert das von A völlig 

 abweichende Verhältnis der Ceritmetalle und das viel größere Vorwiegen 

 von Metallen mit hohem Atomgewicht unter dem Gemenge der Yttererden. 

 Verhältnis von Ce 2 0 3 : La 2 0 3 : Nd 2 0 3 : Pr 2 O s : Y 2 0 3 = 6 : 3 : 6 : 6 : 10. 



In zwei beigefügten Tabellen sind 105 Analysen von Orthiten ver- 

 schiedener Fundorte zusammengestellt. 



I. II. 



Si0 2 22.50 29,23 



. Ti0 2 . . . 10,41 — 



A1 2 0 3 11,46 12,80 



Fe 2 O s 8,50 2,60 



Ce 2 0" 5.66 6.60 



Nd 2 ü 3 4,6 6,7 



Pr 2 0 3 2,3 6,6 



La 2 0 3 1,10 3,24 



Y 2 0 3 ' 9,99 10,01 



ThÖ 2 0,27 — 



FeO 10,63 1,23 



MnO 2,17 1,20 



CaO 7,30 15,94 



MgO 0,90 0,10 



Be 0 Spuren — 



Sn0 2 0,12 — 



K 2 0 0,15 0,12 



Na 2 0 Spuren 0,08 



H 2 0 1,49 2,94 



99,55 99,39 Doss. 



